METALURGIA DEL ACERO 149 



Los aceros muy carburados presentan poca maleabilidad y varía 

 entre h'mites de temperaturas que se aproximan, á medida que su- 

 be la proporción de carbono^ hasta confundirse cuando el acero 

 tiene 1,5 % de carbono, en cuya proporción y pasando de ella la 

 maleabilidad es nula. 



Cuadro resumiendo los resultados medios dados por los aceros carburados 

 sometidos d la tracción 



Carga en el limite Carga Alargamiento «/o 



Aceros de de rotura correspondiente á la 



elasticidad en kilos carga de rotura 



1 . Aceros extra dulces : 



Carbono 0,05 á 0,20 12 á 18 35 á 40 30 á 20 



2. Aceros dulces : 



Carbono 0,20 á 0,35 18 22 40 45 20 15 



3. Aceros ordinarios : 



Carbono 0,35 á 0,50 22 25 45 50 15 10 



4. Aceros duros •. 



Carbono 0,50 á 0,65 25 28 50 65 10 5 



5. Aceros muy duros : 



Carbono 0,65 á 0,80 28 3^ 65 80 5 3 



6. Aceros extra duros : 



Carbono 0,80 á 1,00 32 89 80 85 3 2 



Fórmulas que dan la resistencia de los aceros car- 

 burados. — Se han propuesto para apreciar aproximadamente 

 la resistencia y el alargamiento por extensión de los aceros carbu- 

 rados, las fórmulas siguientes deducidas de un gran número de 

 ensayos: 



R = 30 kilos + 18C + 36G'^. 



A = 42 — 36C para barras de 100 milímetros. 



A = 35 — 30C para barras de 200 milímetros. 



en las cuales C es el tenor en carbono, que puede variar de O á 1 . 



Influencia del azufre. — El azufre se reconoce á menudo 

 por la coloración obscura que comunica al acero — que es por lo na- 

 tural blanco. Se encuentra en los aceros en proporciones muy va- 

 riables. Mientras que en el acero Krupp, para cañones, se encuen- 

 tran trazas de azufre, en el acero pudlado está en la proporción de 

 0,01 por ciento y en algunos aceros Bessemer alcanza hasta 0,07 

 por ciento. 



